de de de de hu de en fr it es pt hbs_lat hu pl de de de en de de de de de de de de de de pt ca de de en de de en de en de de en en de de en de de de en de de de de de de de de de de de de de ca de de en de de en de de de de de de de en de it it en de de de en de de de en en de de tr de en de de en de de it de en en en de de fr en de nb nb de en sv en en de de fr de nb nb en en de de ro de nb nb de sv nb ro en nb de en sv en sv en de nb nb de en en en sv nb it de nb nb de en en sv en en de
Zur Festlegung der statischen Belastbarkeit von Federstahl wird auch das Spannungs-Dehnungs-Diagramm verwendet. Das Spannungs-Dehnungs-Diagramm stellt während des Zugversuchs das Dehnverhalten des Federstahls bis zum Bruch dar. Für den Konstrukteur ist das Spannungs-Dehnungs-Diagramm eine wichtige Konstruktionsvorgabe, da er an diesem Diagramm ablesen kann wie viel Kraft das Federstahlblech oder Federstahlband bei der Umformung zur Herstellung von Formfedern, Federclips, Federklammern, Kontaktfedern und Federscheiben aufnehmen kann bis er sich dauerhaft verformt.
Mit den vier Phasen im Spannungs-Dehnungs-Diagramm kann die elastische Verformungsgrenze (Streckgrenze „Rp“), die plastische Verformungsgrenze (Zugfestigkeit „Rm“), der Einschnürungsbereich und die Bruchgrenze abgelesen werden.
In der Phase der elastischen Verformung wird der Federstahl proportional (Hookesche Gerade) zur einwirkenden Spannung gedehnt. Diese Dehnung wird auch als linear-elastische oder proportionale Verformung genannt. Dabei wird die prozentuale Dehnung in der horizontalen Achse angezeigt und die dazugehörige Spannung in der vertikalen Achse.  Dieses Verformungsverhalten von Werkstoffen wurde bereits 1768 vom englischen gelehrten Robert Hooke, im Hookesche Gesetz beschrieben. Ist das Maximum der elastischen Verformung erreicht, bei der der Federstahl ohne Deformation in die Ausgangslage zurückkehrt, spricht man von der Streckgrenze (Rp). Die Streckgrenze ist eine fließende Grenze. Jenseits dieser Streckgrenze findet in den darauffolgenden Phasen zwar immer noch eine Verformung statt, jedoch ist hier die Dehnung größer als die zunehmende Spannung, wodurch eine plastische Verformung und Einschnürung bis zum Bruch stattfindet.
Es gibt Federwerkstoffe, bei denen sich die Streckgrenze nicht eindeutig bestimmen lässt. Das betrifft vor allem die rostfreien Federstähle. Hier wird alternativ die Dehngrenze Rp0,2 angegeben. Dazu wird eine Parallele zur Hookesche Gerade im Abstand von 0,2% gezogen. Diese Spannung am Schnittpunkt entspricht der Dehngrenze Rp0,2 als Ersatz zur Streckgrenze.
Bei den Werkstoffkennwerten wird die Zugfestigkeit (Rm) am häufigsten verwendet. Dieser Wert ist Grundlage bei jeder Federberechnung und beschreibt wie stark ein Federstahl maximal belastbar ist.  Dabei ist jedoch zu beachten, dass sich der Federstahl bereits vor dem Erreichen der Zugfestigkeit plastisch verformt! Die Streckgrenze (Rp) und die Dehngrenze (Rp0,2) sind normalerweise auf den Hersteller-Datenblättern mit aufgeführt, bzw. können bei den Werkstoff-Herstellern angefragt werden.
Sie benötigen nähere Informationen zum Spannungs-Dehnungs-Diagramm und den Werkstoffkennwerten? Kein Problem, die Technikabteilung von Gutekunst Formfedern GmbH erreichen Sie telefonisch unter (+49) 07445 85160 oder info@gutekunst-formfedern.de.
Falls Sie auch Interesse an individuellen Formfedern, Federclips, Federklammern, Kontaktfedern und Federscheiben haben, dann nutzen Sie einfach unseren Assistenten für Federnanfrage. Wir erstellen Ihnen kurzfristig ein unverbindliches Angebot.
Biegeradius in der Metallumformung
Biegeverfahren in der Metallumformung
Federbandstahl und Federstahlbleche ab Lager
Markiert in: Dehngrenze    Federstahl    Formfedern    Kontaktfedern    Spannungs-Dehnungs-Diagramm    Streckgrenze    Verformungsgrenzen    Zugfestigkeit
Gutekunst Formfedern 23. Oktober 201821. Dezember 2021 Blattfedern, Material, Wissen
← Kupfer-Beryllium (CuBe) Eigenschaften
Gutekunst Formfedern stellt sich vor! →
✆ (+49) 07445 85160
Abkanten Aluminium Anfrageformular Batteriekontakte Blattfedern Edelstahl Elektropolieren Federbandstahl Federclips Federklammern Federstahl Federstahlblech Federstahlbleche Flachfedern Flachformfedern Flachkontakt Formfedern Gutekunst Gutekunst Formfedern Gutekunst Stahlverformung Kontaktfedern Kupfer-Beryllium Lasern Laserschneiden Laserteile Laserteile Express Laserzuschnitte Medizintechnik Metall Metallclips Metallfedern Metallformteile Passivieren Rohrklemmen Spiralfedern Stanzbiegeteile Stanzen Stanztechnik Stanzteile Technische Federn Umformen Umformtechnik Vergolden Verkupfern Zugfestigkeit
Produktionshelfer (m/w/d) in Pfalzgrafenweiler
Werkzeugmechaniker (m/w/d) in Pfalzgrafenweiler
Folgen Sie uns auf
Copyright © 2022 Gutekunst Formfedern GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Theme Spacious von ThemeGrill. Powered by: WordPress.